— 187 — 
po’ notevoli (specialmente pel filo N.° 5), non però così forti come si ebbero pel filo 
di rame; invece i pesi necessarî a produrre la rottura del filo si trovarono molto 
concordanti fra loro: la differenza tra i valori medî e gli estremi di rado ha rag- 
giunto 1/36 del peso medio, e di solito oscillava attorno ad 1/0 del medesimo. 
Prendendo i valori di t sulle ascisse e quelli di 7 sulle ordinate, si sono costruiti 
ì punti tra i quali si fecero passare le curve N.° 1, N.°2,...., N.° 5, che vappre- 
sentano l'andamento del modulo di tenacità rispettivamente nei fili N.° 1,N.° 2, ...N.°5. 
E similmente prendendo ancora i valori di £ sulle ascisse e quelli di ) sulle ordinate 
si sono tracciate le altre cinque curve riguardanti il coefficiente d’ allungamento. 
Queste curve mostrano che il modulo di tenacità ed il coefficiente d’ allungamento 
col crescere della temperatura si presentano quasi collo stesso andamento per tutti 
e cinque i fili pei quali abbiamo sperimentato: andamento che procede in modo 
molto anomalo e che offre non poche analogie con quello del ferro ricotto. 
Le nostre sperienze mettono in piena evidenza che la tenacità dell’acciajo ricotto, 
incominciando dalla temperatura ordinaria decresce coll’elevarsi della temperatura ; rag- 
giunge un primo minimo verso 100°; indi aumenta sensibilmente fino a toccare un pic- 
colo massimo; di poi diminuisce ancora e presenta un secondo minimo verso 180 — 190°; 
in seguito ritorna a crescere in modo assai rapido, sicchè ben presto, a circa 2259, 
supera il valore che presentava alla temperatura ordinaria. 
Inoltre è facile scorgere che il filo N.° 1 offre il suo più grande massimo di 
tenacità a circa 275°: e dal modo secondo cui procedono le curve degli altri fili si 
potrebbe inferire che la temperatura di questo grande massimo pel filo N.° 2 è vicina 
a 300°, e per gli altri fili è superiore a questa ed in generale sembra essere tanto più 
elevata quant'è più grosso il filo. 
Infine dalle nostre ricerche risulta che il modulo di tenacità invece di essere 
indipendente dal diametro del filo, o di essere alquanto più forte nei fili sottili, a 
cagione della maggiore influenza dello strato superficiale, si presenta maggiore nei fili 
più grossi. Nel quadro seguente sono raccolti i risultati delle determinazioni fatte 
alla temperatura di 30°. 
Modulo Tenacità per Îa sezione 
di tenacità di un millim. quad. 
Filo N.° 1 mani GI oo Ealloaaz 6,00 
DIMMNEOAI » OOO 0 è 0 D 48,13 
PIENE NEO OR » S22 OP > 62,65 
Da NICO ARA a » S20 AI. » 61,88 
DAMON OE. » RIONE » 68,00 
Le differenze sono troppo forti per potersi attribuire ad errori d’osservazione; e 
nemmeno si possono ascrivere ad un diverso grado di ricuocimento dei fili, perocchè 
i primi tre fili furono ricotti tutti insieme in una stessa operazione. Invece sembra 
probabile che nell’atto del ricuocimento lo strato superficiale di ciascun filo abbia 
sofferto una leggera disacciajzzazione che l’ha reso meno tenace. 
Anche Wertheim ha trovato che la tenacità in un filo d’acciajo ricotto presenta 
col crescere della temperatura una notevole anomalia. Ecco i risultati che egli ottenne. 
